**********************************************************************************************************************************
Überarbeitung von Altputzfassaden
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Bauzustandsanalyse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vor der Wahl einer geeigneten
Instandsetzungsmaßnahme ist das zu sanierende
Bauteil / Mauerwerk im ausreichenden Maße zu
untersuchen. Art und Umfang der Untersuchungen
sind objektspezifische festzulegen.

Für die Probennahme, den Untersuchungsmethoden und
der Beurteilung sind die Vorgaben des WTA
Merkblattes 4-5-99/D "Beurteilung von Mauerwerk -
Mauerwerksdiagnostik" zu berücksichtigen.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Reinigung von Fassadenflächen nach Wahl AN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigung von Fassadenflächen durch geeignetes Verfahren nach Wahl des AN.

Untergrund:________________

Das Reinigungsziel ist objektbezogen in Abstimmung mit dem AG bzw. der örtlichen Bauleitung festzulegen

Ziel der Reinigung ist nicht eine absolut saubere, porentief reine Baustoffoberfläche, sondern die Entfernung von 
nicht tragfähigen Altbeschichtungen und/oder Verunreinigungen, welche die feuchtetechnischen Eigenschaften des Baustoffes und/oder die Haftung nachfolgend aufzubringender Materialien negativ beeinflussen.

Ein Substanzverlust durch zu hohen Arbeitsdruck und/oder zu hoher Abrasion des Reinigungsverfahrens sind in jedem Fall zu vermeiden. Führt das ausgewählte Reinigungsverfahren zu einer merklichen Schädigung der Oberfläche, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die Bauleitung zu verständigen.

Die Kosten für das Herstellen von Probe- und/oder Musterflächen incl. Schutzmaßnahmen für angrenzende und nicht zu behandelnde Flächen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, ebenso das Vorhalten dafür notwendiger Materialien, Werkzeuge, Maschinen und Geräte.

Evtl. anfallendes Wasser und abgetragenes Material
wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach
den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen.
Die örtlich geltenden Imissionsschutzbestimmungen
sind zu beachten.

Angebotenes Verfahren:_____________________________

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Altputz teiweise entfernen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schadhaften, gerissenen und/oder hohliegenden
Altputz rückstandsfrei entfernen.
Schadhafte, nicht tragfähige Fugen mind. 2,0 cm
tief ausräumen.
Flächen trocken reinigen.  
Anfallenden Bauschutt in Container verladen 
und gemäß den
örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002003 Wässrige Grundierung, hydrophobierend
und verfestigend (Primer Hydro HF)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundieren des vorbereiteten, saugfähigen Untergrundes
aus ___________________________

mit  einer wässrigen Tiefengrundierung mit festigender und
hydrophobierender Wirkung.

Produkt: Primer Hydro HF
oder glw.

Eigenschaften:
- Festigend
- Saugfähigkeitsegalisierend
- Wässrig

Produktkenndaten
Trägermaterial: Wasser
Festkörpergehalt: 15 %
Dichte (20 °C): ca. 1,0 g/cm³
Flammpunkt: nicht brennbar - wasserverdünnbar
pH-Wert: 8

Das Material ist ggf. durch Verdünnung mit Wasser auf
die Saugfähigkeit des Untergrundes anzupassen.

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
mind. ca. 0,16 - 0,2 l/m² je nach Untergrund
Remmers Primer Hydro HF <0725>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002004 Haftgrundierung mit Quarzgrund
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundieren des vorbereiteten, mineralischen Untergrundes
mit geringer Saugfähigkeit mit einem quarzsandgefüllten
Voranstrich auf Dispersionsbasis. 

Produkt: Remmers Quarzgrund,
oder glw.

Eigenschaften:
Rauigkeits-/griffigkeitserhöhend
Hohes Haftvermögen
Weiß pigmentiert
Grobgefüllt
Alkalibeständig

Produktkenndaten:
Trägermaterial Wasser
Festkörpergehalt 70 %
Dichte (20 °C) Ca. 1,40 g/ml
Viskosität Ca. 2000 mPa
Größtkorn 0,7 mm
pH-Wert 8
Aussehen Weiß pigmentiert

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,2 - 0,3 l/m² je nach Untergrund
Remmers Quarzgrund <2810>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Putzausbesserung
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
003001 Putzfehstellen mit NHL Top Historic egalisieren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Putzfehlstellen egalisieren.

Untergrund vornässen und mit einem Grundputz der Festigkeitsklasse CS II fachgerecht beiputzen und evtl. der umgebenden Struktur anpassen.

Produkt: Remmers NHL Top Historic
oder glw.

Eigenschaften:
Zementfrei
Spannungsarmer Erhärtungsverlauf
Niedriger E-Modul
Feuchte- und Klimaregulierend

Produktkenndaten:
Schichtdicke Max. 20 mm
Wasseranspruch ca. 16,5 % entspricht 4,1 l / 25 kg
Biegezugfestigkeit (28 d) 0,9 N/mm²
Brandverhalten Klasse A1
Druckfestigkeit (28 d) 3,5 N/mm²
Größtkorn ca. 1,2 mm

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Remmers NHL Top Historic <0490>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
003002 Putzfehlstellen mit SP Levell egalisieren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Putzfehlstellen egalisieren.

Untergrund vornässen und mit einem Grundputz der Festigkeitsklasse CS II fachgerecht beiputzen und evtl. der umgebenden Struktur anpassen.

Produkt: 
Remmers SP Levell
oder glw.

Produkt: Remmers SP Levell
oder glw.

Eigenschaften:
Hohes Salzspeichervermögen
Porosität 51 Vol.%
Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)
Wasserdampfdiffusionsoffen
Kapillaraktiv
Einlagige Auftragsdicken 10 bis 40 mm
Maschinengängig

Produktkenndaten:
Porosität > 50 Vol. % 
Schüttdichte: ca. 1,0 kg/dm³ 
Druckfestigkeit: entspricht CS III (i.M. 5,5
N/mm²) 
kapillare Wasseraufnahme: > 1,0 kg/m² 
Wassereindringtiefe: > 5 mm

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
Ca. 9,5 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke
Remmers SP Levell <0401>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.2 *** 
003003 Putzfehlstellen mit SP Top rapid egalisieren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untergrund vornässen und mit einem schnell abbindenden
Sanierputz der Festigkeitsklasse CS II fachgerecht beiputzen und der umgebenden Struktur anpassen.

Produkt: Remmers SP Top rapid
oder glw.

Eigenschaften:
Schnell erhärtend
Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)
Hohes Salzspeichervermögen
Wasserdampfdiffusionsoffen
Porenhydrophob
Faserverstärkt
Austrocknungsfördernd
Einlagige Auftragsdicke bis 30 mm

Produktkenndaten:
Schichtdicke Einlagig bis 30 mm
Zweilagig bis 40 mm
Schüttdichte Ca. 0,9 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
Wasseranspruch Ca. 6,2-6,4 l / 20 kg
Kap. Wasseraufnahme w24 ≥ 0,3 kg/m²
Wasserdampfdurchlässigkeit μ ≤ 15
Wassereindringtiefe Nach 24 h < 5 mm
Brandverhalten Klasse A1
Größtkorn 1,25 mm
Gesteinskörnung gemäß DIN EN 13139
Fremdüberwachung GG-Cert + WTA

Angebotenes Produkt:

__________________

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,0 kg/m²/cm Schichtdicke 
Remmers SP Top rapid <0404>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003004 Putzrisse &gt;0,2 mm aufweiten und mit VM
Fill rapid schließen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risse > 0,2 mm ohne Hohllagen im Altputz 
auf mind. 5 x 5 mm (BxT) v-förmig aufweiten und mit einem
schnellabbindenden, filzbaren Reparaturmörtel schließen.
Oberfläche der umgebenden Struktur anpassen.

Produkt: Remmers VM Fill rapid
oder glw.

Eigenschaften:
Schnell abbindend
Wasserabweisend
Wasserdampfdurchlässig
Gutes Haftvermögen
Filzbar
Wasser-, wetter- und frostbeständig

Produktkenndaten:
Schichtdicke Einlagig 2 - 4 mm
Zweilagig bis max. 6 mm
Schüttdichte Ca. 1,4 kg/dm³
Wasseranspruch Ca. 5,7-5,9 l/25 kg
Kapillare Wasseraufnahme w = < 0,2 kg/(m²h )
Wasserdampfdiffusion sd = 0,5 m (2 mm Schichtdicke)
Druckfestigkeit Ca. 10 N/mm²
Größtkorn ≤ 0,5 mm

Angebotenes Produkt:

_________________

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke 
Remmers VM Fill rapid <0519>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Armierungsspachtelung auf gerissenen Putzflächen mit VM Fill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dünnschichtputz aus dem hochvergüteten, 
wasser-, und frostbeständigen
Klebe- und Armierungsmörtel auftragen und dauerelastisches, verrottungsfestes Armierungsgewebe einarbeiten.

Mindestputzdicke: 5 mm

Produkte:
Remmers VM Fill
Remmers Tex 4/100
oder glw.

Eigenschaften Armierungsmörtel:
Wasserabweisend
Wasserdampfdurchlässig
Gutes Haftvermögen
Wasser-, wetter- und frostbeständig
Maschinengängig

Produktkenndaten Armierungsmörtel:
Schichtdicke Einlagig 2 - 4 mm
Zweilagig bis max. 6 mm
Schüttdichte Ca. 1,5 kg/dm³
Wasseranspruch 5,8-6,0 l/25 kg
Kapillare Wasseraufnahme w = < 0,2 kg/(m²h )
Wasserdampfdiffusion sd = 0,5 m (2 mm Schichtdicke)
Druckfestigkeit (28 d) > 5 N/mm²
Größtkorn = 0,5 mm

Angebotene Produkte:
______________
______________

Produkte / Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m²/mm Remmers VM Fill <0515>
ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

Einheit: m2